jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
peut en déduire le degré du gonflement, la teneur normale de substance dermique d'une tripe pour cuir à semelles doit être de 28 pour cent. D'autre part, la teneur en chaux et cendres minérales ne devrait pas dépasser 1 pour cent et l'alcalinité totale ne devrait pas être supérieure, à 0,8 pour cent, exprimée en NaOH. 4° Les cuirs à dessus, dits « Juchtenleder », à leur sortie de 3 à 4 semaines de basserie à la coudreuse, à l'écorce du chêne de Russie, à jus de faibles, renouvelés chaque semaine, devraient, ramenés à 18 pour cent d'humidité, donner les
semaine, devraient, ramenés à 18 pour cent d'humidité, donner les valeurs suivantes : Indice de tannage = 15. LE CUIR TECHNIQUE N° 11. — 1-6-26 253 Teneur en substance dermique = 70 pour cent. Teneur en chaux : pas au-dessus de 0,3 pour cent. Teneur en « lavables » : de 2 à 2,5 pour cent. 5° Les cuirs à semelles, après 22 jours de mise en couleur dans un des 11 éléments, devraient donner les chiffres suivants : Indice de tannage = 25 à 30. Teneur en substance dermique = 55 pour cent. Teneur en chaux : en dessous
= 55 pour cent. Teneur en chaux : en dessous de 0,3 pour cent. Perte au lavage (lavable) jusqu'à 4 pour cent. 6° Les cuirs à semelles, après 5 ou 6 semaines de couchage en fosse : Indice de tannage : 55 à 60. Teneur en substance dermique : 45 pour cent. Perte au lavage (lavable) jusqu'à 6 pour cent. 7° Les jus de basserie devraient donner les caractéristiques suivantes : Cuirs à semelles Cuirs à dessus Densité en degré Bé 1.0 3.5 0.5 1.5 Pour cent de tanin 0.15 2.5 0.1 1.0 Pour cent d'acidité 0.10 0.4 0.0 0.05
2.5 0.1 1.0 Pour cent d'acidité 0.10 0.4 0.0 0.05 8° Les jus de fosse devraient donner les chiffres suivants : mise en cure mise en fosse en fosse Densité en degré Bé 3 à 4 4 à 5 Pour cent de tanin 2.5 à 3 3.5 à 4 Pour cent d'acidité 0.5 0.3 9° Jus tannants de tannage au tonneau pour cuirs à semelles. — Densité en degrés Bé = 12 à 14 Tanin = 13 %. 10° Cuirs finis. — D'après le cahier des charges de Russie, les cuirs à semelles doivent répondre aux conditions suivantes : Cendres
cuirs à semelles doivent répondre aux conditions suivantes : Cendres minérales : maximum 1,5 % ; Lavable : 14 % (exceptionnellement dans des cas isolés jusqu'à 17 %) ; Acide sulfurique libre : 0,36 % ; Imperméabilité à l'eau : 40 %. Certains de ces chiffres ont paru à Goldenberg manifestement trop bas, notamment le taux de cendres minérales admis, qui dans le cas d'un tannage mixte aux extraits fortement sulfurés peut environ dépasser le taux de 1,5 %. C'est pourquoi le département technique du trust ukrainien propose d'en fixer la limite à 2 %, tout en stipulant que la
la limite à 2 %, tout en stipulant que la teneur en chaux (CaO) ne devrait pas dépasser 0,3 %. Goldenberg admet, d'autre part, pour le cuir à semelles, un indice de tannage de 80 à 85 % et pour le cuir à dessus de 60 à 65 %. Le calcul de la substance cuir se fait par addition de la substance dermique et du tanin combiné et représente les normes suivantes : Cuirs à semelles Cuirs à dessus Humidité 18 % 18 % Cendres minérales 2 % 0.8 % Matières grasses 0.5 % 14 % Lavable 14 % 8
Matières grasses 0.5 % 14 % Lavable 14 % 8 % 34.5 % 40.8 % La teneur normale en substance cuir des cuirs à semelles sera donc de 65,5 % et celle des cuirs à dessus de 59,2 %. En se basant sur les indices de tannage ci-dessus on obtient pour la substance dermique et le tanin combiné les chiffres moyens suivants : Cuirs à semelles Cuirs à dessus Substance dermique .... 35.3 à 36.3 % 36.0 à 37.0 % Tanins combinés 29.2 à 30.2 % 22.2 à 23.2 % Les indices de rendement seront pour les cuirs à semelles
Les indices de rendement seront pour les cuirs à semelles de 280 à 286, les cuirs à dessus (Juchten) de 270 à 280. Goldenberg insiste à dire, que les normes proposées ne sont encore que des chiffres provisoires, représentant seulement une première tentative pour arriver à des chiffres de contrôle définitifs. HISTOLOGIE DE LA PEAU Recherches histologiques sur le cuir. — Histologische Lederuntersuchungen. — par Ludwig JABLONSKI. — (Collegium 1925, N° 668, page 623). À l'occasion de l'assemblée de la Section allemande de l'I.V.L.I.C. en septembre dernier, JABLONSKI a fait part des travaux histologiques sur le cuir tanné qu'il a
part des travaux histologiques sur le cuir tanné qu'il a fait exécuter en vue d'y différencier les divers éléments et fibres. La technique suivie et qui a donné des colorations différentielles extrêmement nettes a été la suivante : l'échantillon de cuir est épuisé successivement à l'eau et à l'alcool, puis couché dans de la paraffine pour en effectuer des coupes microscopiques. Ces coupes ont été ensuite déparaffinées de la façon usuelle, rinçées à l'eau et à l'alcool, et soumises à un bain d'une plus ou moins longue durée d'une solution d'hydrosulfite de soude à 5-7 % ou d'eau oxygénée alcoolisée
d'hydrosulfite de soude à 5-7 % ou d'eau oxygénée alcoolisée à 10 à 15 %. Après rinçage, elles ont été finalement colorées à la solution Weigert, soit à la safranine, soit à la Fuchsine-aniline. JABLONSKI a fait projeter deux microphotographies coloriées, dont l'une représentait l'illustration des fibres élastiques dans la peau brute et l'autre ces mêmes fibres dans du cuir tanné au québracho, où les fibres conjonctives notamment se diffénciaient en jaune par coloration à l'acide picrique. La présence constante de fibres élastiques dans le cuir confirmerait donc d'après le Pr SCHNASNY la conception particulière de KUNZEL, l'histologue morde bien
Pr SCHNASNY la conception particulière de KUNZEL, l'histologue morde bien connu, qui prétend que les fibres élastiques ne seraient dans la pratique jamais éliminées complètement dans la peau par les circonstances tryptiques, qu'elles ne seraient que modifiées jusqu'au point où elles ne seraient plus décelables (dans la tripe) par les méthodes de colorations usuelles. Le fait que JABLONSKI a constaté la présence constante de ces fibres dans du cuir tanné, ne pourrait donc être imputable qu'à un corps moins prolongé que celui qu'il faut pour masquer les fibres élastiques (on sait en effet qu'il faut, d'après les divers chercheurs qui
sait en effet qu'il faut, d'après les divers chercheurs qui s'en sont occupés, au moins 24 heures d'action consécutive, tandis que la durée des confits pratiques est bien moindre) ou que la peau concomitant subisse après tannage une modification qui ferait réapparaître les fibres élastiques. Il ne faudrait donc en tout cas pas attacher d'importance à la présence ou non de fibres élastiques dans la tripe comme moyen de juger l'action d'un confit. BACTERIOLÔGIE Les bactéries de la terre et de la peau brute. — DIE BAKTERIEN DER ERDE UND DER ROHHAUT. — par J. ZEISSER, de Altona. — (Collegium
DER ROHHAUT. — par J. ZEISSER, de Altona. — (Collegium 1925, N° 669, p. 21). Ce distingué Bactériologue médical a bien voulu résumer devant la section allemande de l'I.V.L.I. C, en septembre dernier, les études relatives aux diverses infections de blessures constatées durant la guerre, par le contact avec le sol et s'étant manifestées notamment par le tétanos, la gangrène gazeuse, la pustule maligne. Ce sujet a vivement intéressé les chimistes du cuir, en raison de sa relation avec les germes, qui peuvent infester les eaux résiduaires des tanneries ou que l'on peut trouver en plus ou moins grand nombre
que l'on peut trouver en plus ou moins grand nombre sur les peaux brutes de tous pays et de toute contrée. Dans la discussion, qui s'en est suivie, on a été unanime à reconnaître qu'un procédé général de désinfection des peaux serait absolument impraticable, notamment en ce qui concerne le charbon. Le Dr ROHM, en particulier, a attiré l'attention sur les possibilités de pouvoir supprimer à l'avenir la trempe pure et simple, hautement nocive, par un un traitement pancréatique, qui opérerait une modification profonde du caractère virulent des spores infectieuses, notamment du charbon, qui peuvent se trouver sur les matériaux
notamment du charbon, qui peuvent se trouver sur les matériaux à travailler. On a, en effet, trouvé, en thérapeutique, que les ferments pancréatiques étaient capables de modifier complètement la nature des plaies infectées et de rendre ainsi les agents infectieux absolument inoffensifs ; il recommande en conséquence, à ses collègues, l'étude généralisée de ce problème au point de vue du traitement préventif des opérations de tannerie, préliminaires au tannage. MATIÈRES TANNANTES 1105. TRAHUT (Dr L.). — Le Chêne Velan; — Rev. Hortie. Algérie, Alger XXIX 1925, p. 24-30 et 2 figures. Revue de Bot. Appl. et d'Agron. Colon., n° 30,
figures. Revue de Bot. Appl. et d'Agron. Colon., n° 30, juin 1925, p. 485. Ce chêne est le Quercus Ilex L. originaire d'Orient (Syrie, etc.) dont les cupules constituent la Vallonée, produit lannifère de haute valeur. Les gros glands sont doux et comestibles. Ce chêne fut introduit par HARDY en Algérie, colline du Hamma, il y a 70 ans. Les jeunes plants sont devenus des arbres, qui produisent aujourd'hui des graines en abondance. A vingt ans le Chêne Velani est déjà un arbre et donne des glands. L'auteur recommande l'emploi de cette essence pour faire des reboisements dans l'Afrique du
de cette essence pour faire des reboisements dans l'Afrique du Nord et même dans les massifs des Maures et de l'Esterel en France. En Algérie il serait possible de multiplier Q. Ilex par greffe surtout sur le Q. Afrs, ce serait un moyen d'avoir plus rapidement des glands pour la propagation de cette essence. On évaluait avant la guerre à quinze millions le commerce de la Vallonée en Orient. L'Angleterre absorbe à elle seule 60 % de ce produit. La récolte des cupules est faite avant maturité du gland en juillet-août, mise en tas à l'ombre ; il se produit
juillet-août, mise en tas à l'ombre ; il se produit dans la masse une légère fermentation facilitant la sortie du gland qui est ensuite éliminé. Cette opération doit être très surveillée, car une fermentation prolongée détruit le principe tannique. Le rendement en acide tannique varie de 25 à 40 % : on en connaît sept catégories commerciales. L'auteur cite quelques autres espèces de chênes méditerranéens qui donnent aussi des cupules utilisables. EXTRAITS TANNANTS Les Extraits de quebracho sud américains. — DIE SÜDAMERIKANISCHEN QUEBRACHO EXTRAKTE. — par Wilhelm VOGEL. — Extrait du 34-63 rapport de l'Ecole de Tannerie de Freiberg en
du 34-63 rapport de l'Ecole de Tannerie de Freiberg en Saxe. — (Collegium 1926, N° 670, p. 66). Ce spécialiste bien connu fournit une description détaillée des conditions de la fabrication des extraits de quebracho dans la région principale de la production de la matière première, en Amérique du Sud, analogues aux publications qui ont déjà été faites, à ce sujet dans notre Revue. D'après VOGEL, l'exploitation des forêts de quebracho serait une œuvre destructive du plus grand style, qui soulève de façon pressante la question de la durée des stocks de bois sur pied encore existants. D'après des statistiques
stocks de bois sur pied encore existants. D'après des statistiques d'experts en la matière, on comptait au début de l'année 1925, dans la région du Quebracho Colorado Chaco, encore 55 millions de tonnes de bois de quebracho disponibles, mais comme la consommation actuelle pour la fabrication d'extraits et d'autres usages de ce bois est d'environ 1 million 300 m³ de tonnes par an, cette provision de bois serait donc épuisée d'ici environ 40 années, et cette prévision représenterait plutôt un maximum de durée, qu'un minimum. VOGEL dénie, par contre, tout pessimisme ou toute crainte, qu'on pourrait émettre pour l'industrie du
pessimisme ou toute crainte, qu'on pourrait émettre pour l'industrie du cuir, du fait de la disparition certaine dans un avenir assez rapproché de cette matière première actuellement encore si précieuse ; il se déclare persuadé que la collaboration si fertile de la Science et de la Technique aura sûrement su découvrir, d'ici là, d'autres tanins naturels ou artificiels, qui pourront avantageusement remplacer ce quebracho, qui nous paraît actuellement encore si indispensable. LE CUIR TECHNIQUE N° 11. — 1-6-26 255 CONSULTATIONS TECHNIQUES CORRÉS-pondances Technical advice and information. Consultas técnicas por correspondencia 5.009. — Question posée. — B. à H. — Je
5.009. — Question posée. — B. à H. — Je vous serais très obligé de répondre à la question suivante : Je fais le cuir en croule par tannage lent et à l'ancien système, c'est-à-dire par coudreuses, cuves rondes (un mois), refaisage (un mois et deux fosses de 3 mois). Pour un cuir en tripe de 30 kg, j'emploie environ : 55 kg d'écorce de chêne, 3 litres d'extrait de quebracho à 30 %, et 10 kg de châtaignier à 20 %. J'obtiens en cuir sec de fond sur le poids en tripe, un rendement de 56 à 58 %.
poids en tripe, un rendement de 56 à 58 %. Cette fabrication fait du beau travail. Je viens vous demander : après le refaisage et avant la mise en fosse, serait-il avantageux de passer les cuirs au tonneau à tanner, pour obtenir un meilleur rendement et éviter la deuxième fosse ? En sortant de refaisage, les cuirs ne sont pas entièrement traversés, mais sont assez fermes et de belle couleur claire. Si vous croyez ce passage au tonneau intéressant, veuillez, je vous prie, me dire : 1° Pour 30 gros cuirs, soit environ 1.000 kg, mis dans le tonneau, quelle
cuirs, soit environ 1.000 kg, mis dans le tonneau, quelle quantité de jus faudrait-il ? 2° Comment composer ce jus et à quel degré le monter ? 3° Combien de temps laisser les cuirs dans le tonneau. Faut-il tourner sans arrêts ? 4° Une fosse ordinaire de 3 à 4 mois, c'est-à-dire avec par cuir, 25 kg d'écorces de chêne moulues abondamment arrosées, à 40° Bé, serait-elle suffisante pour parachever le tannage et donner un bel aspect, fermeté et toutes qualités désirées ? Réponse. — Pour diminuer la durée du tannage et augmenter le rendement en cuirs finis, il est
tannage et augmenter le rendement en cuirs finis, il est avantageux après le refaisage de passer les peaux au tonneau. Dans ce cas, on fait tourner les croupons ou les bandes au tonneau pendant 1 heure environ, avec de l'extrait pur, à raison de 30 à 40 kg d'extrait de châtaignier 25 Bé, par 10 croupons ou 20 bandes, ou si l'on ne veut pas un plus fort rendement avec un jus de châtaignier à 15° B. En sortant du tonneau, les cuirs sont mis en pile pendant 2 jours, recouverts d'une file humide. Pour éviter d'avoir du cuir cassant,
recouverts d'une file humide. Pour éviter d'avoir du cuir cassant, on peut, dans le tonneau, ajouter à l'extrait environ 10 % d'huile minérale et 0,5 % de sulfochlorhydrate de soude. Les cuirs après leur pile de 2 jours sont alors rincés et couchés en fosse. Une seule fosse de 3 mois suffit pour achever le tannage. Ce procédé de tannage fournit des cuirs de bonne qualité, cependant, il est évident que leur valeur marchande est inférieure à celle des cuirs obtenus par tannage lent et à l'ancien système. Question posée. — J. à E. — J'ai pris note avec intérêt
— J. à E. — J'ai pris note avec intérêt dans vos consultations techniques, n° 5 du 11 mars, pages 128, décoloration des extraits au moyen de sulfites et du bisulfite de soude, maintenant j'ai à vous demander quelques renseignements au sujet de la dissolution des extraits dont je m'occupe depuis quelques temps ? Je dispose d'une cuve de 600 litres environ avec serpentin de vapeur, est-il préférable de placer l'extrait sec à dissoudre sur un double fond percé, ou bien dans un récipient percé que l'on suspendra dans la cuve, par ce dernier moyen cela me permettrait d'imprimer de
cuve, par ce dernier moyen cela me permettrait d'imprimer de temps à autre un mouvement de va-et-vient au récipient contenant l'extrait à dissoudre, ce qui pourrait, je crois, aider la bonne dissolution régulière, ne disposant pas d'un agitateur dans le fond de la cuve ? Je pense qu'il est possible d'opérer ensuite la sulfitation de l'extrait en fin de dissolution selon les indications de votre consultation technique du 11 mars. Faut-il que le sulfite de soude soit mélangé à l'eau avant de placer l'extrait dans la cuve, ou du moins avant de commencer la dissolution ? Vous dites dans votre
avant de commencer la dissolution ? Vous dites dans votre consultation : "Cette opération se fait, par chauffage de l'extrait de 100 grammes pendant trois heures avec 3 % de sulfite de soude, je ne comprends pas bien, n'avez-vous pas plutôt voulu dire 100° au lieu de 100 grammes et 3 % ou 3 litres d'extrait liquide ou sec". Réponse. — Pour arriver à un résultat, réellement appréciable dans la solubilisation et la décoloration d'extrait, il faut utiliser à cet effet un autoclave. Le sulfite de soude sert lui à la solubilisation et le bisulfite à la décoloration. Voici maintenant,
la solubilisation et le bisulfite à la décoloration. Voici maintenant, la réponse à la fin de votre lettre : La sulfitation de l'extrait, peut se faire en fin de dissolution. Pour cela, on verse dans la cuve contenant l'extrait à 100° C, un poids de sulfite de soude égal aux 3/100 du poids de l'extrait sec et on chauffe ainsi à 100° C suivant les indications de notre consultation technique du 1er mars. Question posée. — A. B. à 1. — Nous disposons ici d'un certain stock d'acide chlorhydrique, que nous voudrions pouvoir utiliser pour le déchaussage de nos cuirs,
nous voudrions pouvoir utiliser pour le déchaussage de nos cuirs, ne voyant pas d'autre emploi pour ce produit, actuellement. Nous ne retrouvons pas la formule de déchaussage par cet acide et nous vous serions reconnaissants de nous la procurer. Il est à remarquer que nos cuirs sont sulfurés, ce qui vous oblige à employer le bisulfite, après le formique. Il en sera de même avec le chlorhydrique, sans doute ! Nous ajouterons enfin que notre déchaussage se fait en coudreuses. Réponse. — Le déchaussage par l'acide chlorhydrique est très économique et donne de bons résultats. Pour le mettre en œuvre,
et donne de bons résultats. Pour le mettre en œuvre, on peut employer l'acide jaune de commerce à 21° Bé, après l'avoir étendu de dix fois son poids d'eau ; cet acide contenant souvent des proportions assez fortes de fer, il en résulte que les peaux brunissent légèrement en surface. Aussi, est-il préférable d'utiliser si possible l'acide chlorhydrique blanc, exempt de fer. L'opération s'effectue dans des coudreuses ; les peaux sont recouvertes d'eau, puis additionnées par petites quantités de l'acide étendu, en ayant soin d'agiter après chaque addition. La quantité d'acide à employer correspond à la proportion de chaux ou
d'acide à employer correspond à la proportion de chaux ou de sulfure contenue dans la peau, il faut compter environ 12 grs d'acide par kilo de peau en tripe. Il est d'ailleurs facile de suivre la marche de la neutralisation en prélevant de temps en temps, une petite quantité de liquide du bain, et en additionnant celui-ci de quelques gouttes de phénolphtaléine en solution alcoolique; tant que l'acide n'est pas en excès, il y a formation d'une coloration rouge. Ce qui est toutefois bien préférable c'est d'ajouter de l'ammoniaque à l'acide chlorhydrique de façon à déchauler au chlorhydrate d'ammoniaque. Après
l'acide chlorhydrique de façon à déchauler au chlorhydrate d'ammoniaque. Après le déchaulage des peaux, il est bon d'achever la désulfuration par passage dans une solution à 5 % de bisulfite de soude. 5.019. — Question posée. — P. et Fils à B. s, V. — Nous vous serions très obligés s'il vous était possible de nous indiquer une manière pratique pour laver la bourre de tannerie. Notre bourre contient de la chaux et un peu de sulfure. Réponse. — Généralement le lavage de la bourre s'effectue dans des cuves munies d'agitateurs à palettes, ou dans des paniers, ou enfin dans
d'agitateurs à palettes, ou dans des paniers, ou enfin dans des foulons. Si la quantité de chaux, et de sulfure qu'elle contient est très grande, on peut, avant le lavage, la faire passer dans une solution faiblement acidulée par de l'acide chlorhydrique, ou renfermant une faible proportion de bisulfite de soude. Si elle est grasse on la rinçre au préalable dans une solution à 5 % de carbonate de soude, additionnée d'un peu de savon de Marseille. Après le lavage, la dessication peut être réalisée d'abord à l'aide de machines à force centrifuge qui éliminent la majeure partie de l'eau
à force centrifuge qui éliminent la majeure partie de l'eau retenue par la bourre. Le séchage est alors terminé dans une étuve ou à l'aide de machines spéciales. La bourre sèche est compressée à la presse hydraulique puis livrée sous forme de ballots. 5.020. — Question posée. — O. B. à l. -LDepuis l'abonnement à votre journal, je voudrais vous poser la question suivante. Comment peut-on donner un beau mal à des peaux qui sont en noir glacé ? L'apprêt brillant est composé principalement de sang, lait, camphre et nigrosine. Réponse. — Nous avons bien reçu votre échantillon de peau
Réponse. — Nous avons bien reçu votre échantillon de peau noire glacée. Le meilleur procédé pour revenir au noir mat, est de teindre ces peaux avec un noir gras, tel que le stéarate noir. Nous vous envoyons du reste conjoint deux morceaux de vos peaux, noircies au moyen d'une solution à 5 % de stéarate noir dans l'huile de lin. Le N° 1 a été teint par simple brossage de la peau sèche avec la solution précédente. Le N° 2, a été au préalable remis en humeur, en humidifiant la peau, puis teint avec la même solution noire. Les deux
peau, puis teint avec la même solution noire. Les deux teintes ainsi obtenues sont mates, et le noir est complètement insoluble dans l'eau. 5.021. — Question posée. — E. V. A. à l. — Veuillez nous indiquer de quelle façon nous pourrions procéder, sans nuire à la qualité du cuir, pour effacer les taches de suif qui apparaissent sur la peau des cuirs trop suiffés. Réponse. — Nous avons bien reçu votre échantillon de cuir suiffé, sur lequel nous avons fait quelques essais. Les taches sur chair, étant dues à la matière grasse ne peuvent disparaître que par brossage des
la matière grasse ne peuvent disparaître que par brossage des cuirs avec un solvant de cette matière grasse. C'est ainsi que le sulfure de carbone ou l'éther de pétrole les enlève complètement; nous vous conseillons donc l'emploi de l'un de ces produits, ou de l'essence ordinaire pour détacher vos cuirs trop suiffés. 5.018. — Question posée. — T. F. à M. — Nous désirerions réduire sensiblement la durée de reverdissage des cuirs secs exotiques, veaux et vachettes pour empeignes, qui actuellement, selon le poids des cuirs, nous demande de 10 à 15 jours et parfois davantage. Seriez-vous assez aimable pour
à 15 jours et parfois davantage. Seriez-vous assez aimable pour nous indiquer un ou plusieurs procédés. Réponse. — Le reverdissage des peaux sèches est sensiblement réduit par l'addition, à l'eau de trempe de certains produits chimiques. 1° Le sulfure de sodium à la dose de 2 ou 3 kg par mètre cube d'eau facilite la reprise d'eau des peaux fortement séchées au soleil. 2° De même, la soude caustique à la dose de 1 pour 1000 d'eau. La soude présente, en outre, l'avantage de commencer l'élimination des graisses contenues dans les peaux grasses; elle dissout certaines peu de substances de
les peaux grasses; elle dissout certaines peu de substances de la peau et par suite, favorise l'obtention de bons rendements en cuir. 3° Le reverdissage est encore facilité, par une trempe des peaux dans une solution d'acide sulfureux, maintenue au titre de 1 pour 1.000. On a préconisé encore l'emploi de beaucoup d'autres substances, mais ces trois produits sont, les agents qui conviennent le mieux pour activer le reverdissage. Nouvelles inventions et brevets New Patents Nuevos inventos Description de Brevets Français N° 600.926. — Procédé de fabrication du cuir. — Société dite : LEATHER MAKERS PROCESS COMPANY résidant aux Etats-Unis